182 
Laspey res 
B ö c k i n g, P u g h, Büchner, sogar in der Grösse eines 
Mohnkorns bis zu der einer Bohne, und v. Reichenbaeh 
beschreibt als gar nicht so selten mitten im Eisen liegend 
ziemlich grosse (10 — 14 mm) Stücke von steiniger Beschaf¬ 
fenheit, die er für Olivin hielt. 
In der Rostrinde bemerkte G. Rose kleine messbare 
Krystalle und Körnchen von Quarz und nahm ihn als ur¬ 
sprünglich an. Laspey res bestätigte diese allgemein an- 
gezweifelte Angabe von Quarzkrystallen in dem Meteor¬ 
eisen und wies neben Körnchen von Olivin, Plagioklas, 
Augit und wahrscheinlich auch solchen von Orthoklas, Gra¬ 
nat, Apatit gar nicht selten wohl ausgebildete Zirkonkry- 
stalle als mikroskopische Gemengtheile dieses Eisens nach. 
Die von Krantz in der Rostrinde gefundenen Kry- 
ställchen von Magnetit, die jener für eine ursprüngliche 
Bildung halten zu müssen geglaubt hat, sind nach G. Rose 
secundär. Das derbe Magneteisen gehört nach Rose z. Th. 
der alten Schmelzrinde an. (Yergl. unten Nr. 59.) 
Smith fand im Eisen Spuren von Daubreelith pul¬ 
verförmig gemengt mit Graphit, Troilit und Schreibersit. 
In kalter verdünnter Salzsäure lösen sich die oft bis 
4 mm dicken Kamacitlamellen, indem sie sich dabei durch 
abgeschiedene kohlige Partikelchen schwärzen. Die zinn- 
weissen mehr oder minder dünnen bis 15 mm grossen, früher 
mit Schreibersit verwechselten Taenitlamellen bleiben frisch 
zurück, ebenso die im Kamaeit eingeschlossenen Schreiber- 
sittafeln und Rhabditnadeln. 
Aehnliches erfolgt durch die oft rasch sich vollzie¬ 
hende Verwitterung. Der Kamaeit wandelt sich in mürben 
Brauneisenstein um, in dem die eingeschaltenen Taenitla¬ 
mellen zunächst ihre natürliche Lage behaupten. Durch 
eine dünne Haut von Eisenocker erscheinen sie goldgelb. 
Im Anfangsstadium dieser Verwitterung bekommt das Eisen 
eine an oktaedrische Spaltbarkeit erinnernde Blätterstruc- 
tur, sodass man Oktaeder und Tetraeder herausschälen 
kann. Zuletzt zerfällt das Eisen in schaligen Brauneisen¬ 
stein, reich an Ausschwitzungen von Eisenchlorid und an 
reinen Taenitlamellen. 
